DE L'ACADEMIK ROYALE DES SCIENCES. 415 



>9 5°. II faut remettrc au feu la piece hachee pour la blcuir-, c'eflk-dtre, ^^^^a^i^^m 

 >j pour changer en bleu la furface qui etoit auparavant d'une belle cou- ' 



»j ieur iaune. MicHANiyuE. 



») Tout ceia eft niceflaire pour difpofcr le mtStal h recevoir & ^ rete- yinn/e ftTt 

 >j nir forttnient les feuilles d'argent. ' ' 



>> 6°. II faut affujettir les pieces ainfi priparies fur des mandrins , qui 

 » font des tiges ou des chaffis de fer, doat la forme varic comme cellc 

 jj des pieces. 



>j Oil precede enfuite \ loperation qui eft proprement celle de I'argenture. 

 jj 7°. On charge, c'eft-i-dire, on applique \ diverfes reprifes les feuil- 

 »j les d'argent fur la piece de cuivre preparce & difpofee. Enfuite on les 

 »> ravale, c'eft-i-dire, qu'avec un bruniffoir d'acier bien poli , on preffe 

 ») en frottant. L'application exa(fle des feuilles d'argent exige que le metal 

 »> foit entretenu toujours chaud. 



» 8°. La premiere charge etant ainfi faite , on rechauffe la piece , & 

 »j Ton precede \ une. autre charge. On egalife toujours les feuilles d'ar- 

 >> gent, en favorifant Ieur adherence avec les brunilloirs; on continue de 

 »j nieme jufqu'i ce que Ton ait plus ou moins chargi , felon que Ton veut 

 J5 faire une argenture^Ius ou moins durable, ou plus ou moins belle. 



» Pour la nouvelle argenture , on precede bien differemment. Les op6- 

 » rations prdiminaires dont nous avons parle ne font pas neceffaircs. On 

 ■>■> commence tout de iuite par la charge des pieces , & voici I'ordre du 

 >5 manuel. 



J3 On humedVe d'abord la furface du metal bien polie & bien nctte avec 

 >5 un pinceau trempe dans I'eau commune, qui tient un peu de fel inarin 

 >j en diffolution. 



>j On tamife doucement & egalement fiir le metal ainfi humede la pou- 

 j> dre prcparee du n°. 1 , qui y sdhere & y forme une couchc. 



»> La piece ainfi chargee eft mife au milieu des chariots bien embrafes ; 

 ») on I'y laiffe jufqu'i ce qu'elle foit rouge dc feu •, ce qui arrive promp- 

 » tement. 



» On la retire avec des pinces , & on la plonge peu-i-peu dans I'eau 

 ■>■) bouillante limple, ou qui tient en diffolution une petite quantitc de fel 

 j> marin & de tartre blanc. 



>j Enfuite on la gratteboffe , en la tenant plongce dans I'eau firoide -, 

 »j c*eft-i-dire , qu'on la frotte avec un inftrument de laiton , fait en forme 

 ■>■) de broffe \ nettoyer les peignes , pour enlever de la furface une legere 

 » couche d'impuretcs, qui font une efpece de fcorie produite par la pou- 

 u dre dont on a charge la piece. 



» Cette premiere operation eft la plus effentielle , parce qu'ici I'argent 

 JJ mis en fullon , penetre la piece chargee , fait corps avec elle , & difpofe 

 »j .uix operations fuivantes. Le metal aind penetre par cette premiere cou- 

 >j che , paroit deja argente. 



» On precede etifuite ^ une nouvelle charge, avec une p.itc que I'on 

 13 etend egalement fur la furflice de la piece avec im pinceau. 



